Synthèse du Feu Météorique, 



pens de la portion /, qni vers 450" disparaît entièrement. Alors, on 

 n'a que des cristaux mixtes ß (a) non saturés cje nickel, qui ne se 

 transforment pas ultérieurement: c'est la kamacile non saturée de nickel; 

 l'échantillon qui en est constitué exclusivement, est (comparable à) un 

 fer cubique; des clivages cubiques sont, comme l'a démontré M. Osmond, 

 caractéristiques du fer ß {a). La kamacite pourra donc être désignée, 

 selon le vocabulaire métallographique", comme une ferrite a nickel. 



2". Supposons maintenant que nous avons affaire à un alliage à 

 10 "/o de nickel. Pendant le refroidissement lent, la courbe ÄB sera 

 atteinte vers 670*, il se forme des cristaux mixtes yS, kamacite, corre- 

 spondant à AE; comme dans le cas précédent, les cristaux mixtes y 

 vont s'enrichir en nickel, en parcourant AB, depuis 670", mais i\s ])ei-. 

 sistent encore à une température de 360" environ, indiquée par M. Os- 

 mond comme étant une température eutectoïde (ligne EBF). On a donc 

 à cette température: 1" des cristaux mixtes ß («), correspondant au 

 point iîJ, et 2" des cristaux ;' de composition eutectoïde B. Le i'efroi- 

 dissement coutinuant, ces cristaux y vont se dédoubler en cristaux de 

 composition E et en cristaux de composition F. ('es compositions se- 

 ront assujetties à des vai-iations peu considérables, lorsque les deux 

 points représentatifs parcourent les courbes EE\ resp. FF'. Après re- 

 froidissement on a par conséquent: 1" des cristaux E': c'est de la Aï/- 

 tnacite., saturée de nickel; 2" des cristaux F' riches en nickel: c'est par 

 hypothèse la taenite (qui est ainsi identifiée aux »alliages réversibles» 

 techniques correspondant h BCD): 3" un agrégat eutectoïde de ces. deux 

 constituants (résultat du dédoublement des cristaux mixtes ;' à J5): c'est 

 par hypothèse la -plessite. 



Les deux derniers points font l'essentiel de la théorie de M. Os- 

 mond. Nous pouvons ajouter, que la taenite peut ainsi être formée 

 de deux manières 1", par le dédoublement des cristaux mixtes B, à 

 360", 2" par une ségrégation des cristaux ß le long dé EE'i la solubilité 

 du nickel dans la kamacite décroissant probablement avec la tempéra- 

 ture, une partie du nickel est rejetée comme de la taenite. 



Il est indéniable, que cette théorie, basée pai'tiellement sur des 

 hypothèses non démontrées, ne peut pas être absolument convaincante; 

 on comprend que des objections puissent être faites, comme celles qui 

 ont été présentées par MM. Fr^^nkel et Tammann. Nous étudierons 

 plus tard la portée de ces objections, en exposant d'abord les essais 

 synthétiques qui ont été exécutés en employant la théorie de Osmond- 

 Roozeboom comme hypothèse de travail. 



